0. Mügge, Strukturmodelle nach W. H. und W. L. Bragg. 545 
Original-Mitteilungen an die Redaktion. 
Strukturmodelle nach W. H. und W. L. Bragg. 
Von O. Mügge in Göttingen. 
Von folgenden Kristallen sind im hiesigen Institut Struktur- 
modelle hergestellt: Diamant, Zinkblende, Steinsalz 
(Sylvin), Pyrit (Hauerit) und Kalkspat. Die vier ersten um- 
fassen nicht nur den bei Bragg’s abgebildeten Elementarwürfel, 
sondern 2 3 = 8 derselben, so daß auch die Beziehungen benach- 
barter hervortreten l * . Von Kalkspat sind zwei Modelle angefertigt. 
Das kleinere stellt die Verteilung der Atome innerhalb eines 
Stückes von der Form des Spaltrhomboeders vor (die Rhomboeder- 
kantenlänge gleich dem Abstand zweier Ca-Atome) ; das zweite, 
größere, umfaßt ein prismatisches Stück und ist begrenzt von vier 
benachbarten Flächen (1120), zwei benachbarten Flächen (1010) 
und zwei Flächen (0001). Die Grenzflächen // (0001) stehen um 
8f c (Einheiten der dreizähligen Achse) voneinander ab, von den 
Grenzflächen // (1120) sind drei kleinere benachbart, und die 
ihnen im Grundriß entsprechende Seitenlänge beträgt 
2 
W' 
die 
vierte, der ersten gegenüberliegende, ist dreimal so lang. Das 
Modell ist in dieser Richtung und nach der dreizähligen Achse so 
stark ausgedehnt, um die von Johnsen (Phys. Zeitschr. 15. p. 713. 
1914) dargelegte Zusammensetzung aus zwei mit C und zwei mit 
Ca besetzten rhomboedrischen Gittern der Form (0221) und zwei 
mit Sauerstoff besetzten hexagonalen Gittern, ferner ihre Zerteilung 
in zehn kongruente und parallele Gitter der Form (4011) zu er- 
läutern, ebenso ihre Deformation durch die einfache Schiebung 
nach (0112), namentlich in den zur Ebene der Schiebung par- 
allelen Flächen (1120). 
Die Atome sind nach Art der Punkte in den gebräuchlichen 
Modellen für die BRAVAis’schen Raumgitter durch Glasperlen (ver- 
schiedenfarbig für verschiedene Atome) dargestellt und auf Stahl- 
nadeln in Holzbrettchen befestigt. 
Die Modelle sind zu beziehen vom Mechaniker Bartels 
in Göttingen. 
1 Das Verhältnis der Teilung der Würfeldiagonale bei Pyrit ist 
nach Bragg zu 0,2 : 0,8 angenommen; nach Ewald und Friedrich (Ann. 
Phys. 44. p. 1183. 1914) ist es 0,224:0,776. 
Oentralblatt f. Mineralogie etc. 1915. 
35 
